DOI: 10.18150/ep1rqr
title: Badania własności elektrycznych, optycznych oraz termicznych warstw PCPDTBT/PDPP4T

description: Celem badań było określenie własności elektrycznych, optycznych oraz termicznych cienkich warstw polimerowych PCPDTBT i PDPP4T oraz ich mieszanin jak również kompozytów zawierających wymienione polimery oraz nanododatki Au.Wartości zmian rezystancji z temperaturą, zmierzone dla warstw PCPDTBT, PDPP4T, ich blend, oraz ich kompozytów z nanocząstkami Au przedstawiono w postaci tabeli zapisanej w formacie .csv o tytule "zmiana_rezystancji"(przedstawiono udział masowy oraz zakres temperaturowy badania) ,Wartości przerwy energetycznej dla PCPDTBT, PDPP4T, ich blend, oraz nanokompozytów z nanocząstkami Au przedstawiono w postaci tabeli zapisanej w formacie .csv o tytule "szerokość przerw energetycznych".Załączono zestaw obrazów przedstawiających:Zależności rezystancji od składu mierzonego materiału (w zależności od procentowej zawartości (Wykres 1).Zależność rezystancji od temperatury, dla poszczególnych materiałów i ich kompozytów z nanocząstkami Au – skala liniowa (Wykres 2).Zależność rezystancji od temperatury, dla poszczególnych materiałów i ich kompozytów z nanocząstkami Au – skala logarytmiczna (Wykres 3).Zależność kątów elipsometrycznych Ψ i Δ od temperatury dla warstw blendy PCPDTBT(75%):PDPP4T(25%) oraz jej kompozytu z nanocząstkami Au, dla długości fali λ=930 nm (Wykres 4).Zależność kątów elipsometrycznych Ψ i Δ od temperatury dla warstw czystego PCPDTBT, oraz jego kompozytu z nanocząstkami Au, dla długości fali λ=930 nm (Wykres 5).Zależność kątów elipsometrycznych Ψ i Δ od temperatury dla warstw blendy PCPDTBT(50%):PDPP4T(50%) oraz jej kompozytu z nanocząstkami Au, dla długości fali λ=930 nm (Wykres 5).Zależność kątów elipsometrycznych Ψ i Δ od temperatury dla warstw blendy PCPDTBT(25%):PDPP4T(75%) oraz jej kompozytu z nanocząstkami Au, dla długości fali λ=930 nm (Wykres 7).Zależność kątów elipsometrycznych Ψ i Δ od temperatury dla warstw czystego PDPP4T, oraz jego kompozytu z nanocząstkami Au, dla długości fali λ=930 nm (Wykres 8).Współczynniki załamania, wyznaczone elipsometrycznie dla warstw PCPDTBT, PDPP4T, ich blend, oraz kompozytów z nanocząstkami Au (Wykres 9).Współczynniki ekstynkcji, wyznaczone elipsometrycznie dla warstw PCPDTBT, PDPP4T, ich blend, oraz kompozytów z nanocząstkami Au (Wykres 10).Współczynniki dielektryczne ɛ1, wyznaczone elipsometrycznie dla warstw PCPDTBT, PDPP4T, ich blend, oraz kompozytów z nanocząstkami Au (Wykres 11).Współczynniki dielektryczne ɛ2, wyznaczone elipsometrycznie dla warstw PCPDTBT, PDPP4T, ich blend, oraz kompozytów z nanocząstkami Au (Wykres 12).Widma absorbancji warstw PCPDTBT, PDPP4T, ich blend, oraz kompozytów z nanocząstkami Au (Wykres 13).Wyznaczone szerokości przerw energetycznych PCPDTBT, PDPP4T, ich blend, oraz kompozytów z nanocząstkami Au (Wykres 14).Dodatkowo zamieszczono dane prezentujące wyniki z badań elipsometrycznych (badania termiczne, przejścia temperaturowe). Pliki sąskompresowane w formacie zip oraz zapisane w formacie .exp których edycja możliwa jest za pomocą oprogramowania SpectraRay/3. Pliki opisane są jako materiał_wzajemny udział masowy procentowy materiałów_nanododatek/brak.Zamieszczono również dane surowe tabel 1oraz 2 w formie pliku txt (opisane odpowiednio jako zmiana_rezystancji oraz szerokość_przerw_energetycznych).Dane mogą posłużyć do opisu własności elektryczne i optyczne cienkich warstw polimerowych oraz kompozytowych oraz wpływu obróbki cieplnej na wymienione własności.